314 ARTS CHIMIQUES. 
8) Un autre exemple curieux de l'excès d’oxide de 
plomb qu'on trouve au fond du vase, se montre dans 
plusieurs de nos échantillons rompus verticalement : ils 
ont été ternis et altérés par des vapeurs sulfureuses, mais 
seulement au fond, où le plomb étoit abondant, et il n’y 
en a aucune apparence vers Île haut. 
9) Pendant que le creuset est dans l’état qui a été dé- 
crit, il est évident que toutes les circonstances qui ten- 
dent à mêler le verre, comme les bulles d’air, les cou- 
rans, etc., forment des veines abondantes et très-fortes 
qui gâtent le verre, à moins qu'on ne les Lienre en acti- 
7 
élat auquel on parvient rarement dans le vase de flint- 
glass, si même on y parvient du tout. Mais lors même 
que tel seroit le cas, il y a une cause constante de dé- 
térioration, qui provient des fortes qualités dissolvantes 
que l’oxide de plomb donne au verre. Sous ce point 
de vue, le fAnt-glass surpasse de beaucoup le crown 
ou le plale-glass ; il est aussi, pendant une période 
de sa préparation, plus fluide ; il exerce par conséquent 
vité, jusqu'à ce que le mélange soit à peu près complet ; 
continuellement sur le creuset une action dissolvante 
très-forte , et occasionne cette irrégularité dans la com- 
position qui produit des siries, tandis que la portion 
comparativement légère qui est dissoute au bas et dans 
les côtés , et les courans ascendans dans les portions les 
plus chaudes du creuset , mélangent constamment celle 
partie détériorée avec Ja masse générale. 
10) Les difficultés qui interviennent dans la fabrica- 
tion du fAnt-glass, pour des usages d'optique, parurent 
au comité, dont les membres ne comptoient parmi eux 
